4 62 iNALES — OCTUBRE DE 4 86^ . 
cacion de nuestra fundicion, i concluye diciendo que estas consideracio- 
nes qmmicas conducen a las conclusiones siguientes : 
«1. ° Ea la fundicion por eje hecha en los hornos de reverbero, los 
sulfuros de hierro i de cobre que existen en los minerales que contiene 
la carga, son los verdaderos i unicos ajentes para lareduccion del acido 
de cobre de las materias puestas en operacion. Se puede obtener una es- 
coria mui pobre, que contenga mui poco oxido de cobre, introduciendo 
en la carga una proporcion conveniente de mineral piritoso, o bien, tra. 
tando los minerales cuya tuesta ha sido imperfecta. 
2 . ° aSi los sulfuros no estan en proporcion suficiente, el eje produci- 
do no puede absorber la totalidad del cobre, separado el estado metalico 
por la Accion del sulfuro de cobre sobre el oxido de cobre ; se obtiene, no 
solamente eje sino tambien cobre negro. En este caso, no estando los 
siilfurosen exceso, es posible que la totalidad del oxido de cobre de las 
escorias no se haya descompuesto. Si se obtiene, pues, en la primera 
fundicion una proporcion notable de cobre negro, su presencia es una 
prueba que habia un pequeno exceso en la carga i se puede estar cierto 
que la escoria contiene mucho oxidulo de cobre ; en este caso conviene 
agregar al tratamiento metalurjico una operacion especial para empo- 
brecerla. 
“So debe pues evitar la presencia de una proporcion notable de cobre 
negro en la primera fundicion, aunque los minerales tratados se hallen 
exentos del arsenico i del antimonio. La ventaja que habria de obte- 
ner cobre negro, se halla balanceada por la perdida en la escoria. Para 
los minerales impuros que deben tratar la mayor parte de los estableci- 
nuentos existentes, es de mucha importancia no producir cobre negro 
1 a la fundicion ; porque el arsenico, el antimonio i el estaho que quedan 
despues de la tuesta, pasan en gran parte al cobre, en razon de la gran 
all ni«lad del cobre por estos tres cuerpos i de la densidad mayor de sus 
alcaciones. J ( d cobre obtenido seria mui impuro para llevarlo al comer- 
cio, i mas bien se consideraria perdido. No se debe tratar de produ- 
«'ir un poco de cobre negro, mas que como medio de purificacion del 
« je, en el tratamiento de los minerales impuros ; purificacion obtenida 
pm- una perdida notable de cobre. Esta perdida es debida a dos causas : 
al enbre negro que no puede venderse, i al oxido de cobre que se va en 
las escorias. 
•>. - ul .sta operacion no puede servir para espulsar los cuerpos dano- 
a la '■alidad del cobre; una parte del estan o solamente se puede esco- 
'■ 1 ’ ,:l fotalidad del arsenico i del antimonio contenido en la carga 
ii'Micntra en el eje. La fundicion |>or eje tiene por unico objeto reu- 
11 ' 1 un producto sullurado, rico en cobre, todo el metal contenido en 
"'""•I al.-s, separando, bajo la forma de escorias pobres, las gangas te- 
rm-A- i el oxido de hierro producido por la tuesta. 
